Terbit online pada laman web jurnal: https://journal.isas.or.id/index.php/JAMERE

## JOURNAL OF APPLIED MECHANICAL ENGINEERING AND RENEWABLE ENERGY (JAMERE)
Vol. 4 No. 2 Agustus 2024 – 55-61 ISSN: 2775-1031
Studi Perbandingan Nilai Konduktivitas Termal Gypsum dan Sandwich Panel Sebagai Material Dinding Paint Dry Room
Rizka Hazizah 1 , Yudhi Chandra Dwiaji 2 1,2 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana
1 rizka.hazizah@gmail.com*, 2 yudhichandra7@gmail.com

## Abstract
PT. XYZ is a company engaged in manufacturing guitar musical instruments. One of the processes in making guitars is the process of painting the guitar body which aims to give color to the guitar body and protect the guitar body from damage to external elements. After the painting, the guitar body must be dried at a certain temperature to get a nice and shiny color result. To fulfill these results, a paint dry room is needed to maintain a room temperature of 42.1°C - 42.5°C, but also does not have a heat impact on the outdoor environment. Currently, there is no standard wall material that can be used as a paint dry room wall.  This  study  uses  an  experimental  method  to determine  the  thermal  conductivity of gypsum  and  sandwich panels,  then calculates the thermal conductivity and simulates a comparison with the software. The calculation result based on the thermal conductivity formula is that gypsum has a thermal conductivity of 0.059 [W/m°C] and a sandwich panel thermal conductivity of 0.142 [W/m°C]. This proves that gypsum has better insulating properties than sandwich panels. This study found that gypsum walls are more profitable to be used as paint dry room wall materials.
Keywords: paint dry room, gypsum, sandwich panel, thermal conductivity.

## Abstrak
PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pembuatan alat musik gitar. Salah satu proses dalam pembuatan gitar adalah proses pengecatan body gitar yang bertujuan untuk memberikan warna pada body gitar dan melindungi body gitar  dari  kerusakan  elemen  luar.  Setelah  proses  pengecatan, body gitar  harus  dikeringkan  pada  suhu  tertentu  untuk mendapatkan hasil warna yang bagus dan mengkilap. Untuk memenuhi hasil tersebut, diperlukan sebuah paint dry room yang mampu  mempertahankan  temperatur  ruangan  sebesar  42.1°C  -  42.5°C,  namun  juga  tidak  memberikan  dampak  panas  pada lingkungan di luar ruangan. Saat ini belum ada standar material dinding yang bisa digunakan sebagai dinding paint dry room . Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen  untuk  mengetahui  konduktivitas  termal gypsum dan panel  sandwich ,  lalu dilakukan perhitungan konduktivitas termal dan simulasi perbandingan dengan software . Hasil perhitungan berdasarkan rumus konduktivitas termal adalah gypsum memiliki konduktivitas termal 0.059 [W/m°C] dan konduktivitas termal panel sandwich sebesar  0.142  [W/m°C].  Hal  ini membuktikan  bahwa  gypsum  memiliki  sifat  isolator yang  lebih baik  dibandingkan  dengan panel sandwich . Dengan penelitian ini didapatkan hasil bahwa dinding gypsum lebih menguntungkan untuk dijadikan material dinding paint dry room .
Kata kunci: paint dry room , gypsum , panel sandwich , konduktivitas termal.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  dalam  menunjang  sebuah proses  produksi  kian  berkembang,  termasuk  kepada pemilihan  jenis  dinding  ruang  untuk  menunjang pencapaian  hasil  proses  yang  diinginkan.  Pada  proses pengecatan body gitar  terdapat  proses  pengeringan  cat yang merupakan  bagian  terpenting untuk  mendapatkan hasil  warna  yang  bagus  dan  mengkilap.  Untuk memenuhi  hasil  tersebut,  diperlukan  sebuah paint  dry room yang  mampu  mempertahankan  temperatur ruangan  sebesar  42.1°C  -  42.5°C,  namun  juga  tidak memberikan dampak panas pada lingkungan di luar
ruangan.  Maka  dari  itu,  diperlukan  dinding  oven  yang diberi  penyekat  atau  isolasi  yang  berfungsi  agar  tidak banyak panas yang hilang ke luar dari dalam oven [1].
Dalam menentukan material penyusun dinding yang cocok  untuk  dijadikan  dinding paint  dry  room ,  harus diketahui konduktivitas termalnya. Konduktivitas termal adalah  nilai  yang  menunjukkan  seberapa  cepat  kalor mengalir  di  dalam  bahan  [2].  Jadi  bahan  yang mempunyai  konduktivitas  termal  tinggi  dinamakan konduktor,  sedangkan  bahan  yang  konduktivitas termalnya rendah disebut isolator [3]. Saat ini PT. XYZ menggunakan  2  jenis  material  yang  berbeda  sebagai dinding paint  dry  room ,  yaitu gypsum dan panel
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 4 No.2 Agustus 2024 55 –61
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE)
sandwich . Hal ini disebabkan belum adanya spesifikasi paint  dry  room yang  memenuhi  standar  perusahaan tersebut.
Gypsum  (drywall/sheetrock) merupakan  material yang umum digunakan sebagai plafon atau dinding, juga pelapis  dinding  bata  pengganti  plesteran  [4].  Papan gypsum biasa  digunakan  untuk  dinding  ruangan  dan partisi ruangan, memiliki bentuk yang pada dan kering sehingga  sangat  memudahkan  proses  pemasangannya [5].  Material gypsum terbuat dari  mineral gypsum atau kalsium  sulfat  yang  diproses  dengan  menambahkan bahan-bahan  lainnya  hingga  menjadi  lembaran  dengan karakteristik khas. Papan gypsum dapat menahan panas dan menghambat api dikarenakan serat/fiber serta kertas yang  melapisi  papan  dan  dapat  menghambat  rambatan api [6].
Sandwich  panel adalah  bahan  bangunan  yang memiliki struktur tiga-lapis yang terdiri dari dual embar bahan keras (logam, PVC, fiberboard , piring magnesit) dan  di  antaranya  lapisan  isolasi.  Dalam  konstruksi komersial, panel sandwich
digunakan untuk pembangunan  bangunan  prefabrikasi  berdasarkan  pada rangka baja [7].
Nilai  konduktivitas  termal  dari  beberapa  bahan isolator  sudah  diketahui  sebelumnya.  Namun,  untuk mengetahui nilai aplikasi kenyataan berdasarkan empiris yang dilakukan di lapangan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini, konduktivitas termal material gypsum dan panel sandwich akan dibandingkan untuk  mendapatkan isolator dinding  yang  lebih  sesuai untuk paint dry room .

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen  yang terdiri  atas  beberapa  proses  dan  ditampilkan  dalam diagram alir di bawah ini.
Metode  eksperimen  diawali  dengan  menyiapkan ruangan  pengeringan  cat  berdinding gypsum dan ruangan  pengeringan  cat  berdinding panel  sandwich dengan dimensi 3000x8000x2000 mm. Nilai konduktivitas termal didapatkan dengan cara menempelkan  satu  titik thermocouple pada  setiap tengah-tengah permukaan dinding.
Gambar 2. Titik pengukuran temperatur
Keterangan: Q =   sumber panas
T_in =  Titik  pengukuran  temperatur  permukaan
dalam
T_out   = Titik pengukuran temperatur permukaan luar
Dimensi lapisan dinding gypsum dan sandwich : Panjang (p) = 8 [m] Lebar (l) = 3 [m] Tinggi (t) = 2 [m] Tebal gypsum = 0.086 [m] Tebal sandwich = 0.051 [m] Berikut tabel pengukuran parameter penentu konduktivitas ruangan gypsum dan panel sandwich yang akan digunakan pada penelitian.
Tabel 1. Tabel Pengukuran Parameter No.             Sisi dinding     Q [Watt] A [m²] 1 Gypsum 1 1000 6 2 Gypsum 2 1000 16 3 Gypsum 3 1000 16 4 Gypsum 4 1000 6 5 Sandwich 1 1000 6 6 Sandwich 2 1000 16 7 Sandwich 3 1000 16 8 Sandwich 4 1000 6
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 4 No.2 Agustus 2024 55 –61
dengan keterangan sebagai berikut.
A = luas dinding penampang [m 2 ] d = tebal dinding [m] Q = sumber kalor [Watt]
T_in =  Titik  pengukuran  temperatur  permukaan dalam
T_out   = Titik pengukuran temperatur permukaan luar
Setelah  mendapatkan  parameter  yang  dibutuhkan, selanjutnya parameter-parameter tersebut dihitung untuk mendapatkan konduktivitas termalnya.
Tabel 2. Parameter Susunan Paint Dry Room Sandwich
No Sisi Dinding Susunan Material d [mm] d [m] k [W/m°C]
1 Gypsum 1 Gypsum board 18 0.018 0.17 Rockwool 50 0.05 0.04 Gypsum board 18 0.018 0.17
total 0.086 2 Gypsum 2 Gypsum board 18 0.018 0.17 Rockwool 50 0.05 0.04 Gypsum board 18 0.018 0.17
total 0.086 3 Gypsum 3 Gypsum board 18 0.018 0.17 Rockwool 50 0.05 0.04 Gypsum board 18 0.018 0.17
total 0.086 4
Gypsum 4 Gypsum board 18 0.018 0.17 Rockwool 50 0.05 0.04 Gypsum board 18 0.018 0.17 total 0.086
Tabel 3. Parameter Susunan Paint Dry Room Sandwich No Sisi Dinding Susunan Material d [mm] d [m] k [W/m°C] 5 Gypsum 1 Galvanis 0.4 0.0004 52 EPS 50 0.05 0.14 Galvanis 0.4 0.0004 52 total 0.0508 6 Gypsum 2 Galvanis 0.4 0.0004 52 EPS 50 0.05 0.14 Galvanis 0.4 0.0004 52 total 0.0508 7 Gypsum 3 Galvanis 0.4 0.0004 52 EPS 50 0.05 0.14 Galvanis 0.4 0.0004 52 total 0.0508 8 Gypsum 4 Galvanis 0.4 0.0004 52 EPS 50 0.05 0.14 Galvanis 0.4 0.0004 52 total 0.0508

## Gambar 3. Diagram analisis penelitian
Setelah  dilakukan  perhitungan  dengan  hitungan,  buat simulasi menggunakan
software
Energy2D
( https://energy.concord.org/energy2d/download.html ), dengan tata cara seperti pada flowchart di bawah ini
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 4 No.2 Agustus 2024 55 –61
Setelah membuat simulasi seperti pada flowchart di atas, maka tampilan simulasi konduktivitas termal akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini.

## Gambar 5 - Simulasi Konduktivitas Termal
Dalam  penelitian  yang  mana  dititikberatkan  untuk mengetahui  konduktivitas  termal gypsum dan panel sandwich, maka  diperlukan  alat  dan  bahan  sebagai berikut.
1. Termometer  ruangan  yang  digunakan  adalah termometer  yang  terpasang  pada  panel paint  dry room .  Temperatur  standar  pada paint  dry  room adalah 42.1°C - 42.5°C.
2. Thermal  camera adalah  kamera  termografi  yang bisa  mengubah  radiasi  inframerah  menjadi  cahaya tampak dimana akan mengubah cahaya inframerah menjadi  sinyal  listrik.  Karena  semua  benda  pasti memancarkan  radiasi  inframerah  [8],  dan  hal  ini merupakan  salah  satu  cara  panas  dipindahkan. Semakin banyak radiasi inframerah yang dihasilkan, maka suatu objek akan semakin panas. Thermal camera dapat melihat radiasi tersebut dan mengubahnya  menjadi  gambar  yang  bisa  dilihat dengan mata, bahkan dalam keadaan gelap cahaya. Standar  umum  warna  dari  hasil  thermal  camera adalah  rona  kuning-oranye  yang  ditampilkan  pada obyek  yang  lebih  panas.  Sedangkan  objek  dingin ditampilkan  dengan  warna  biru  ataupun  ungu. Energi  inframerah  yang  ada  pada  thermal  camera memiliki panjang gelombang sekitar 700 nanometer dan bisa meluas hingga 1 mm.[9]
3. Paint  dry  room  dinding  gypsum yang  digunakan memiliki  dimensi  3000x8000x2000  mm.  Bahan dinding gypsum yaitu  terbuat  dari gypsum dengan ketebalan  18  mm,  rockwool  50  mm,  kemudian ditutup oleh gypsum dengan ketebalan 18 mm.
Gambar 6. Penampang dinding gypsum
4. Paint  dry  room dinding  panel  sandwich  yang digunakan memiliki dimensi 3000x8000x2000 mm. Kulit panel penutup dari panel sandwich terbuat dari galvanis , dan jenis insulasi yang digunakan adalah Expanded  Polystyrene  (EPS) dengan  ketebalan  50 mm.
Gambar 7. Penampang dinding panel sandwich
Gambar 4. Tahapan simulasi Energy2D
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 4 No.2 Agustus 2024 55 –61

## 3.   Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil Pengukuran Temperatur Dinding
Pengujian  dilakukan  pada  pukul  10.00  WIB  dan 13.00 WIB di PT. XYZ. Rangkuman hasil pengukuran parameter  pada  dinding paint  dry  room  gypsum dan sandwich diperlihatkan pada tabel 4.
Tabel 4. Tabel hasil pengukuran temperatur dinding
Berdasarkan  tabel  hasil  pengukuran  parameter  di  atas, menujukkan bahwa kemampuan dinding gypsum dalam mengisolasi  panas  tidak  jauh  berbeda  dengan  dinding panel sandwich. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan gypsum mengisolasi panas di t_out mencapai 34°C, dan pada dinding sandwich dengan t_out mencapai 34.2°C. Namun, t_out pada dinding Sandwich 1 dan Sandwich 4 panas masih terasa, yaitu data yang menunjukkan suhu 39.3°C dan 38.1°C.
3.2. Perhitungan Resistensi Termal Dinding Gypsum
Berdasarkan  persamaan  dan  parameter  susunan paint dry  room  dinding  gypsum pada  bagian  Metode Penelitian,  maka  resistensi  termal  untuk  setiap  dinding sebagai berikut.
3.2.1. Resistensi termal dinding gypsum 1
a.) dinding 1 gypsum board
c.) dinding 1 gypsum board
R memiliki nilai yang sama seperti pada bagian a., yaitu R  =  0.018  [K/Watt]  Maka,  R total dinding gypsum 1 adalah:
R total = 0.018 + 0.208 + 0.018 𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.2436 [K/Watt]
3.2.2. Resistensi termal dinding gypsum 2
c.) dinding 2 gypsum board
R memiliki nilai yang sama seperti pada bagian a., yaitu R = 0.007 [K/Watt] R total dinding gypsum 2 adalah: R total = 0.007 + 0.078 + 0.007 𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.0914 [ 𝐾 / 𝑊𝑎𝑡𝑡 ]
3.2.3. Resistensi termal dinding gypsum 3
Resistensi termal dinding gypsum 3 memiliki nilai yang sama  seperti  pada  dinding gypsum 2,  maka  resistensi termal total adalah sebesar 0.0914 [K/Watt].
3.2.4. Resistensi termal dinding gypsum 4 Resistensi termal dinding gypsum 4 memiliki nilai yang sama  seperti  pada  dinding gypsum 1,  maka  resistensi termal total adalah sebesar 0.2436 [K/Watt].
3.3. Perhitungan Panas Yang Dialirkan (Q)
3.3.1 Perhitungan panas yang dialirkan dinding gypsum.
Berdasarkan  persamaan  sebelumnya,  didapatkan  panas yang dialirkan pada dinding gypsum sebesar:
Tabel 5. Panas yang dialirkan dinding gypsum No Sisi dinding Total R ΔT [°C] Q [Watt] 1 Gypsum 1 0.2436 12.4 50.897 2 Gypsum 2 0.0914 11 120.402 3 Gypsum 3 0.0914 13 142.294 4 Gypsum 4 0.2436 10.8 44.33
No Sisi dinding Q [Watt] A [m²] d [m] T_in [°C] T_out [°C] ΔT [°C] 1 Gypsum 1 1000 6 0.086 47 34.6 12.4 2 Gypsum 2 1000 16 0.086 47 36 11 3 Gypsum 3 1000 16 0.086 47 34 13 4 Gypsum 4 1000 6 0.086 47 36.2 10.8 5 Sandwich 1 1000 6 0.051 47 39.3 7.7 6 Sandwich 2 1000 16 0.051 47 34.2 12.8 7 Sandwich 3 1000 16 0.051 47 35 12 8 Sandwich 4 1000 6 0.051 47 38.1 8.9
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 4 No.2 Agustus 2024 55 –61
3.3.2  Perhitungan  panas  yang  dialirkan  dinding sandwich.
Total  panas  yang  dialirkan  ke-empat  sisi  dinding sandwich dijelaskan pada tabel sebagai berikut.
Tabel 6. Panas yang dialirkan dinding sandwich
No Sisi dinding Total R ΔT [°C] Q [Watt] 1 Sandwich 1 0.0595 7.7 129.354 2 Sandwich 2 0.0223 12.8 573.415 3 Sandwich 3 0.0223 12 537.577 4 Sandwich 4 0.0595 8.9 149.514 3.4 Perhitungan Konduktivitas Termal
Berdasarkan persamaan sebelumnya, didapatkan konduktivitas termal papan gypsum dan panel sandwich sebagai berikut.
3.4.1 Perhitungan konduktivitas termal gypsum
a.) gypsum 1 𝑘 = 0.059 [ 𝑊 / 𝑚 ° 𝐶 ] b.) gypsum 2 𝑘 = 0.059 [ 𝑊 / 𝑚 ° 𝐶 ] c.) gypsum 3 𝑘 = 0.059 [ 𝑊 / 𝑚 ° 𝐶 ] d.) gypsum 4 𝑘 = 0.059 [ 𝑊 / 𝑚 ° 𝐶 ] 3.4.2 Perhitungan konduktivitas termal sandwich
a.) sandwich 1 𝑘 = 0.142 [ 𝑊 / 𝑚 ° 𝐶 ] b.) sandwich 2 𝑘 = 0.142 [ 𝑊 / 𝑚 ° 𝐶 ] c.) sandwich 3 𝑘 = 0.142 [ 𝑊 / 𝑚 ° 𝐶 ] d.) sandwich 4 𝑘 = 0.142 [ 𝑊 / 𝑚 ° 𝐶 ]
Dari  hasil  perhitungan  konduktivitas  termal  (k) antara 4 dinding gypsum dan 4 dinding panel sandwich , didapatkan k gypsum = 0.059 [W/m°C], dan k sandwich =  0.142  [W/m°C].  Hasil  ini  membuktikan  bahwa  k gypsum lebih  kecil  dibanding  k sandwich . Gypsum memiliki sifat isolator yang lebih baik untuk digunakan sebagai material dinding paint dry room .
3.5. Simulasi Konduktivitas Termal Dengan Software
Berdasarkan  persamaan  sebelumnya,  maka  resistensi termal untuk setiap dinding sebagai berikut.
Tabel 7. Tabel material simulasi
No Material
Panjang [m]
Tinggi [m] k [W/m°C] 1 Gypsum 0.086
2 0.059 2 Panel Sandwich 0.051 2 0.142
Gambar 8.  Simulasi perpindahan panas dengan panel sandwich
Pada  gambar  8,  ditunjukkan  simulasi  perpindahan panas dari heat source melalui dinding panel sandwich. Simulasi menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu selama 3.32 jam untuk perpindahan panas melalu dinding panel sandwich mencapai 20.3°C
Gambar 9. Simulasi perpindahan panas dengan panel gypsum
Pada  gambar  9,  ditunjukkan  simulasi  perpindahan panas dari heat source melalu dinding gypsum . Simulasi menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu selama 5.18 jam untuk perpindahan panas melalu dinding panel sandwich mencapai 20.4°C. Perbandingan kedua material dinding dapat dilihat pada grafik di bawah
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 4 No.2 Agustus 2024 55 –61
3.6. Pembahasan Material Yang Dibandingkan
Seperti yang sudah dijelaskan dibagian sebelumnya, didapatkan k gypsum = 0.059 [W/m°C], dan k sandwich =  0.142  [W/m°C].  Hasil  ini  membuktikan  bahwa  k papan gypsum lebih kecil dibanding k panel sandwich . Gypsum memiliki  sifat  isolator  yang  lebih  baik  untuk digunakan sebagai material dinding paint dry room. Konduktivitas  termal  papan gypsum lebih  rendah dikarenakan  papan gypsum yang  dipakai  memiliki ketebalan 0.086 [m],  sementara  papan sandwich hanya memiliki  ketebalan  0.051  [m].  Dalam  susunan materialnya,  papan gypsum lebih  diuntungkan  karena susunannya yang berupa 2 gypsum board setebal 0.018 [m] yang memiliki lapisan rockwool setebal 0.05 [m] di tengahnya. Sementara panel sandwich disusun oleh EPS board  setebal  0.05  [m]  yang  dilapisi  oleh  2  galvanis setebal  0.0004  [m]  di  sisi  kanan  dan  kirinya.  Lapisan galvanis  pada panel sandwich memiliki  k  52  [W/m°C] yang  mempercepat  laju  perpindahan  panas.  Daftar ketebalan  susunan  papan gypsum dan panel  sandwich dapat dibaca pada tabel 8 dan tabel 9.
Tabel 8. Tabel susunan papan gypsum Susunan Gypsum [mm] d (Thickness) [mm] Gypsum board 0.018 Rockwool 0.05 Gypsum board 0.018 Jumlah 0.085 Tabel 9. Tabel susunan panel sandwich Susunan Sandwich [mm] d (Thickness) [mm] Galvanis 0.0004 EPS 0.05 Galvanis 0.0004 Jumlah 0.051
Pada  penelitian  ini  diperoleh  konduktivitas  termal gypsum dapat  mencapai  0.059  [W/m°C]  dikarenakan papan  gypsum  yang  diuji  memiliki  lapisan rockwool yang  lebih  tebal  di  dalamnya  dan  mendapatkan konduktivitas termal sebesar 0.142 [W/m°C].
Pada  grafik  10  ditunjukkan  bahwa  dinding  gypsum membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memindahkan  panas  daripada  dinding panel  sandwich . Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dinding gypsum lebih efektif  dalam  memperlambat  laju  perpindahan  panas. Untuk  itu  dibuat  perhitungan  efektivitas  berdasarkan pembagian  waktu  antara  dinding  sandwich  dengan dinding gypsum, seperti dijelaskan di bawah ini.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dinding gypsum terhitung lebih  efektif  dalam  memperlambat  perpindahan  panas, yaitu sebanyak 64%.

## 4. Kesimpulan
a. Berdasarkan  analisa  data  yang  telah  dibahas, didapatkan kesimpulan bahwa angka konduktivitas termal  pada  dinding paint  dry  room bermaterial gypsum adalah  sebesar  0,059  W/m°C,  dan  pada dinding bermaterial sandwich adalah sebesar 0,142 W/m°C.
b. Penggunaan paint  dry  room bermaterial gypsum lebih efektif sebesar 64% dalam mengisolasi panas, daripada paint  dry  room bermaterial  panel sandwich.  Sehingga  material gypsum dapat dijadikan standar material dinding paint dry room di PT. XYZ.

## Daftar Rujukan
[1]  S. R. Said, “Pengembangan Oven Cat untuk Keperluan Praktik di Bengkel Fabrikasi,” pp. 1–15, 2014.
[2]  B. S. Ardana, A. Akbar, and Y. S. Pramesti, “Rancang Bangun Alat Konduktivitas Thermal Logam,” Semin. Nas. Inov. Teknol. , vol. 5, no. 3, pp. 182–187, 2021.
[3]  A. Mursadin and R. Subagyo, “Perpindahan Panas I Hmkk 453,” Progr.  Stud.  Tek.  Mesin  Fak.  Tek.  Univ.  Lambung  Mangkurat , pp. 1–51, 2016.
[4]  J.  A.  (2019).  Putra,  A.  P.,  Nugroho, I.  I.,  Putra,  R. M.,  & Km, “PERANCANGAN  UNIT  CUTTING  FIBER  PADA  MESIN PEMBUAT GYPSUM ( DRYWALL ) DENGAN MEKANISME  CAM  Program  Studi  Teknik  Perancangan Mekanik dan Mesin , Politeknik ATMI Surakarta Abstrak Mesin pembuat  gypsum  dirancang  untuk  membantu  beberapa  proses yang masih manua,” pp. 1–15, 2019.
[5]  R.  Sihotang,  B.  Muhamad  Suherlan,  and  D.  Rahmawaty, “Analisis Perbandingan Penggunaan Gypsum, Grc, Acp, Panel Anyaman Rotan Sintetis Dalam Interior Rumah Dan Gedung,” J. Rekayasa Teknol. Nusa Putra , vol. 7, no. 2, pp. 43–54, 2021, doi: 10.52005/rekayasa.v7i2.132.
[6]  R.  Pratama,  M.  Dirhamsyah,  and  .  Nurhaida,  “SIFAT  FISIK DAN  MEKANIK  PAPAN  GIPSUM  DARI  LIMBAH  KAYU AKASIA (Acacia mangium Willd) BERDASARKAN KADAR GIPSUM DAN UKURAN SERBUK KAYU,” J. Hutan Lestari , vol. 7, no. 1, pp. 305–315, 2019, doi: 10.26418/jhl.v7i1.31800.
[7]  A.  Setiawan,  S.  Setiono,  and  I.  H.  Prasetyo,  “Analisis  Value Engineering Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah Dan Sandwich Panel,” Matriks Tek. Sipil , vol. 11, no. 3, p. 314, 2024, doi: 10.20961/mateksi.v11i3.71869.
[8]  P. W. Budiarti, “Thermal Signature Manusia Pada Saat Aktifitas Jogging  Thermal  Signature  Analysis  of  Human  Face  During Jogging Activity With,” 2016.
[9]  E.  D.  D.  Rianti,  “Pemanfaatan  Sinar  Infra  Merah  Terhadap Kesehatan Manusia,” J.  Ilm.  Kedokt. Wijaya  Kusuma 2 ,  pp. 1– 12, 2022.